716 LARSSON, UNDERSÖKiS'INGAR ÖFVER NIOB I. 



II 



3) Pyroniobat, 2R0 . Nb^O^ (R = Ca); flussniedel: klorid. 



4) Pyroniobat af fembasisk syra: 4R0 . Ts b205 (R = Mg); 

 flussinedel: klorid. 



Hvad beträffar mangan-, tor- och zirkonniobatens formler 

 synas de vara alltför komplicerade för att utan vidare under- 

 sökningar kunna antagas. 



Här meddelas några försök, som gjordes att med andra 

 oxider erhålla niobat. 



Ur lösningar af kaliumniobat fäldes lantan-, barium- och 

 strontiumniobat medels de respektive kloriderna. Fällningarna 

 smältes med de vattenfria kloriderna. Vid smältornas utkokning 

 med saltsyrehaltigt vatten erhölls, liksom fallet var vid tvänne 

 här ofvan omnämda försök att på detta sätt få kalciumniobat, 

 endast niobsyra, kristalliserad i ytterst fina nålar. 



Amorft lantanniobat utfäldes på nyss nämda sätt och smäl- 

 tes med borsyra. Vid utkokning med saltsyrehaltigt vatten er- 

 höllos dåligt utbildade mikroskopiska kristaller och i botten pa 

 platinaskålen kristallgyttringar. Analyserna gäfvo 78,5 — 78,8 ^ 

 Nb20.- och 18,5—20 % LaoO-j. 



Till en lösning af kaliumniobat sattes nickelnitrat. Det ut- 

 utfälda nickelniobatet smältes med borsyra. En grön massa af 

 obestämbara kristaller hade bildat sig. Analysen gaf 28,43 »o 

 NiO och 69,10 % Nb.O,. 



Till en lösning af kaliumniobat sattes cerklorid. Det ut- 

 fälda cerniobatet smältes dels med vattenfri cerklorid, dels med 

 borsyra. I ingendera- fallet erhölls någon kristalliserad enhetlig 

 produkt. 



Till en lösning af kaliumniobat sattes berylliumklorid. Det 

 utfälda berylliumniobatet smältes med borsyra. Dervid erhöllos 

 dels långa, härfina nålar, liknande den flera gånger omnämda 

 kristalliserade niobsyran, dels tunna taflor. Det lyckades mig ej 

 att skilja dessa båda substanser. Analysen gaf G, 24 % BeO och 

 89,00 % NKA. 



